技術紹介

高温加熱顕微鏡による石炭灰の溶融温度測定技術
茂田

潤一 *1

知惠賢二郎 *2

Shigeta Jun-ichi

Chie Kenjiro

火力発電用石炭焚ボイラ等において、亜瀝青炭や褐炭等の低品位炭の利用拡大に伴い、それらの燃焼灰による設備への障害を予測して設計や運転・保守に反映させることが求められている。そのためには石炭性状を的確に把握し、石炭の燃焼性、灰の溶融・付着性を見極める必要がある。中でも灰の炉内伝熱管等への付着性は、灰の溶融温度に影響されるので溶融温度を知ることが重要となる。
そこで IIC で実施している石炭灰の溶融温度測定法を紹介するとともに、①灰の溶融温度に影響を及ぼす灰の化学組成とその挙動、②雰囲気（酸化性、還元性）が灰の溶融温度に及ぼす影響、③混合石炭灰（2 種）での溶融温度の変化等について、今までの測定データより得られた知見の一端を報告する。
キーワード：石炭灰、溶融温度、灰組成、高温加熱顕微鏡、石炭焚火力発電プラント、スラッギング

を事前に予測・把握することが重要となる。特に、はじめに石炭灰の溶融温度が炉内の灰汚れ（スラッギング）

石炭焚ボイラに使用される燃料は、近年の石炭発生の有無に重要な役割を果たしている。本稿で価格の上昇やエネルギー資源の有効活用の観点か

は灰の溶融温度に関して、測定方法、測定結果、ら、亜瀝青炭、高 Ca 炭、高灰分炭、褐炭等の低および評価の一端を紹介する。

品位炭の利用拡大が図られている。

1. 石炭の性状調査

これら炭種を燃料として使用する際、過去に経験していない燃焼灰による外部障害（伝熱管面で石炭焚ボイラでは、燃料として使用される石炭は、事前にその性状が調査される。表 1 に主な分析・の汚れ、腐食）の発生が十分懸念される。
灰の付着性が高いと、炉壁管の伝熱阻害を引き測定項目を示す。燃焼性を把握・評価するための起こすだけでなく、付着した灰が成長し、大きい項目と、燃焼時に発生する灰の挙動を把握・評価ものでは 2 メートル以上のクリンカ（焼塊）となり、する項目とに大きく二つに分けられる。

これが落下すると炉底の管の損傷や炉底の閉塞といった障害が生ずる。
そのため、石炭性状および石炭灰の化学組成や溶融温度を調査、検討し、外部障害の発生の有無*1：計測事業部*2：計測事業部

技師長 博士（学術） 環境計量士（濃度関係）
化学・環境部 博士（理学） 環境計量士（濃度関係、騒音・振動関係） 一般計量士—

IIC_REVIEW_49.indb

4646

—

2013/03/13

11:57:03

表1

一般的石炭性状調査

1.1 燃焼性

1.2 溶融・付着性（1）工業分析（1）灰の化学組成

工業分析では、水分、揮発分、灰分を定量し、灰の化学組成は、主に SiO2、Al2O3、TiO2、Fe2O3、併せて固定炭素を算出する。水分が多いと発熱量

CaO、MgO、Na2O、K2O、P2O5、SO3 を分析する。

が低くなるとともに着火性も低下する。灰分は石

これら成分の含有率割合により灰の溶融温度が左炭中に存在する不燃の成分であり、石炭の起源と右される。

なる植物中のミネラルや石炭化が進行する過程で（2）灰の溶融温度
灰の溶融温度は、ボイラ内での灰の溶融・付着混在した土壌、鉱物などから構成される。揮発分性を知る一つの目安となり、灰の化学組成によりと固定炭素は燃焼性を評価する指標となる。

変化する。

固定炭素の揮発分に対する比を燃料比と言い、石炭化が進んでいるものほど、固体炭素割合が増

1.3 石炭灰の融点とは加して燃料比が大きくなる。燃料比が小さいほど燃えやすい。

石炭焚ボイラでは、石炭中に含まれる無機物質（2）元素分析（主に鉱物）は、図 1 に示すような挙動を経て、灰元素分析では石炭を構成している主要元素であとして炉内伝熱管表面に付着、堆積する。炉内火る炭素、水素、酸素、硫黄（全硫黄、燃焼性硫黄）、炎温度（1300 ～ 1500℃）にて、鉱物は熱の影響に窒素等を定量する。石炭では炭素が主元素であるより分解、溶融する。灰の汚れは付着・堆積する場

が、石炭化が進んでいない石炭では、酸素、水素所によって、その名称が付けられている。一般的にの割合も多くなる。炭素と水素との比、炭素と酸素挙げられる灰汚れの名称は、
図 2 に示すものである。との比は、石炭化を評価する目安となる。硫黄の事前に石炭灰の融点（溶融温度）を測定するこ

うち、燃焼性硫黄は燃焼時に硫黄酸化物を形成し、とにより、特にスラッギングと呼ばれる付着、堆ボイラプラントの腐食や大気環境保全に係わってく積による灰汚れを予測することができる。スラッる。なお、窒素においても燃焼時に窒素酸化物とギングの一例を写真 1 に示し、火炉でのスラッギなり、環境保全を考えるうえで、重要な元素である。

ングメカニズム（図 3）を以下に記す。

—

IIC_REVIEW_49.indb

4747

—

IIC REVIEW/2013/04. No.49

2013/03/13

11:57:03

① 粘性のある灰粒子が慣性衝突（10mm 以上のを形成していく。

大粒子）や熱泳動（小粒子）により水冷壁表

なお、アルカリ金属元素である Na、K の化合物面に付着する。

は、この温度領域（火炉）では蒸発し、付着には② 付着層が成長し、表面温度が上昇する。

関与しない。

③ 鉱物が軟らかいまま残るほど高温となり、層図1

石炭灰の付着挙動

図2

微粉炭焚きボイラでの灰汚れ

図3

スラッギングのメカニズム—

IIC_REVIEW_49.indb

4848

—

2013/03/13

11:57:04

↑ 茶色部分クリンカ
クリンカ断面方向写真↓ 灰色部分クリンカ

試料：ボイラより採取したクリンカ

写真 1

スラッギングの一例

また、ファウリングメカニズム（図 4）につい付着する。ても下記に記す。

② 溶融物の上に灰が付着・堆積する。

① 火炉で蒸気となった Na、K の硫酸化合物（主③ 外層部の灰の剥離・付着・堆積を繰り返しなに Na2SO4：融点 884℃、K2SO4：融点 1062℃）がら成長する。

が熱対流領域で選択的に伝熱管表面に凝縮し

図4

ファウリングのメカニズム—

IIC_REVIEW_49.indb

4949

—

IIC REVIEW/2013/04. No.49

2013/03/13

11:57:04

者による誤差（再確認とクロスチェック）を最小

2. 石炭灰の溶融温度測定方法

現に抑えることができる。

一般に石炭灰の溶融温度測定法として、表 2 にまた、熱的形状変化として、上記溶融温度のほ示す 2 つの方法がある。当社では、DIN51730 高温

か、収縮、膨張等の変化も記録することができる

加熱顕微鏡の高温加熱顕微鏡法を採用している。

ので、詳細な熱的変化に係わる試料の情報を収集

DIN 法では、形状の変化を温度変化とともに追することが可能となる。

うことができ、CCD カメラに記録することで計測
表2

溶融温度測定に関する規格—

IIC_REVIEW_49.indb

5050

—

2013/03/13

11:57:04

2.1 測定装置

2.2 測定方法；ライツ高温顕微鏡（写真 2 および写形式

ライツ高温加熱顕微鏡に石炭灰を一定の力		 真 3 参照）（1.5N/mm2）で成型（3mm × 3mm）した正円柱試

雰囲気 ；還元性（CO 60％ +CO2 40％雰囲気）料を静置する。ガス雰囲気を還元性（CO + CO2 雰

および酸化性（空気雰囲気）囲気）もしくは酸化性（空気）とし、電気炉内で温度条件；常温～ 1500℃（ただし溶流温度まで）1500℃（または溶流温度）まで昇温させる。ライ

昇温速度；50 ℃/min（ 常 温 ～ 800 ℃）、5 ℃/min

ツ高温加熱顕微鏡では灰の形状を側面から連続的（800℃～ 1500℃）に観察できるため、温度上昇に伴う灰の形状変化が測定できる。
高温加熱顕微鏡法では、表 2 に示すように溶融温度を定義している。
・ 初期変形温度（変形点）；
成型試料の先端や角の形状に変化が現れたときの温度。
ただし、収縮やゆがみは無視する。
・ 軟化温度（軟化点）；

写真 2

成型試料の先端や角が丸くなったときの温

ライツ高温顕微鏡外観度。
ただし、収縮やゆがみは無視する。
・ 半球温度（融点）；
試料の高さが底辺の半分となり、半球状となったときの温度。
・ 溶流温度（溶流点）；
半球時の高さの 1/3 の高さとなったときの温度。
通常融点と呼ばれる温度は、半球温度を指す。

写真 3

ライツ高温顕微鏡電気炉部分—

IIC_REVIEW_49.indb

51

51

—

IIC REVIEW/2013/04. No.49

2013/03/13

11:57:05

知ることができる。

3. 測定事例と評価

この図に示すようにゲーレナイト（2CaO・Al2O3・3.1 溶融温度と灰成分との関係、ア ノー サ イト（CaO・Al2O3・
SiO2： 融 点 1593 ℃）

石炭灰の組成は、塩基性成分（base：SiO2、Al2O3、、輝沸石（CaO・Al2O3・7SiO2：融2SiO2：融点 1553℃）

TiO2）と酸性成分（acid：Fe2O3、CaO、MgO、Na2O、点 1360℃）などの低融点化合物の形成により、溶融K2O）に分類される。灰中の塩基性成分または塩基温度が低下することがわかる。これら低融点化合物性成分／酸性成分と溶融温度には、図 5（酸化性雰間で共晶現象を起こして、さらに低い温度で溶融する。

囲気にて測定）に示す相関が知られている。灰の化学組成から溶融温度をある程度推測することができる。

図6

CaO － Al2O3 － SiO2 の三元系状態図
参考文献（3）より引用

図5

塩基性成分（base）と融点の関係（2）溶融温度が上昇する理由（1）溶融温度が低下する理由

図 5 でわかるように、塩基性成分がおおよそ 40％

塩基性成分（SiO2+Al2O3+TiO2％）が 40％程度まを超えると、溶融温度が上昇する。これは塩基性成

では溶融温度が低下する。これは灰中の成分が熱分 中でも CaO、MgO（ 融 点 2800 ℃）、SiO2、Al2O3反応により低融点の共晶化合物を形成することにらが増加することによる。これら成分は融点が高く、よる。

単独で存在することで溶融温度が上昇する。

金属元素の酸化物は、非常に高い融点（Al2O3：2020℃、SiO2：1723℃、CaO2：2572℃）を示すが、3.2 酸化性雰囲気と還元性雰囲気の違いによる灰共晶化合物の生成に伴い溶融温度が低下する。図 6	  の溶融温度

は、 石 炭 灰 中に 多 く 存 在 す る CaO、SiO2、Al2O3

測定雰囲気によっては、灰の溶融温度に差異がの共晶化合物の存在を示す三元系状態図である。

みられるものがある。図 7 は、Fe2O3 の含有率の三元系状態図とは、対象成分の混合比率と温度異なる 2 炭種の灰の酸化性と還元性雰囲気での溶によってどのような相（対象となる成分の均一状融温度を測定したものである。Fe2O3 含有率の低態）が存在するかを示し、相図とも呼ばれる。こい炭種は、酸化性と還元性で溶融温度に大きな差の図により平衡状態における成分と融点の関係を異はみられなかったが、Fe2O3 の含有率が高い炭—

IIC_REVIEW_49.indb

5252

—

2013/03/13

11:57:06

種の灰では、酸化性雰囲気に比べ、還元性雰囲気を評価するには、還元性雰囲気の溶融温度で評価での溶融温度が低下することがわかる。石炭中にすることが望ましい。

鉱物として存在する鉄が、燃焼により最終的に酸化物である Fe2O3 となるが、炉内では還元性雰囲気になることから FeO が形成され、これが SiO2と Al2O3 との低融点化合物を形成することで、溶融温度が低下したものである。
図 8 は FeO、SiO2、Al2O3 の 三 元 系 状 態 図 を 示したもので、これら成分の比率に応じて各種の低融点化合物が形成される。例えば、Fe － SiO2 系化合物（例えば FeO・SiO2；融点 1140℃、2FeO・SiO2；融点 1083℃）や Fe － Si － Al 系化合物（例
えば 3FeO･Al2O3･3SiO2；融点 1086℃）等の低融点化合物である。Fe2O3、SiO2、Al2O3 の組み合わせ
では、これら低融点化合物は形成されない。

図8

実際の火炉の雰囲気を考慮すると、灰の溶融性

図753

参考文献（3）より引用

雰囲気による溶融温度の変化—

IIC_REVIEW_49.indb

FeO － Al2O3 － SiO2 の三元系状態図

53—

IIC REVIEW/2013/04. No.49

2013/03/13

11:57:07

3.3 混合石炭灰（2 種）の溶融温度の変化がある。

近年石炭の需要が海外でも増加しており、今ま

図 9 は高融点灰と低融点灰を各比率で混合したでのような品質の良い石炭（瀝青炭）の入手が難ときの酸化性・還元性雰囲気での溶融温度変化をしいことと、使用する石炭コストの低減を図るこ示したものである。炭種の組み合わせにより、溶とから、低品位の石炭（灰分が多い、融点が低い、融温度の挙動が異なることがわかる。A 炭 + B 炭

硫黄分が高いなど）を通常使用している石炭に混の組み合わせでは、高融点灰の比率が増加するにぜて、石炭焚ボイラに使用する動きが高まっている。

従って溶融温度がほぼ直線的に上がるが、C 炭 + D

石炭灰中の成分（塩基性成分）と溶融温度とは、炭の組み合わせでは、低融点灰に引っ張られて A

図 5 に示す関係にあることはすでに述べたが、溶炭 + B 炭の組み合わせよりも溶融温度上昇が小さ融温度の高い石炭とそれの低い石炭を混焼した際いことがわかる。に発生する灰の溶融温度が、どのような挙動を示

この相違は、石炭灰中の化学組成の成分含有率すか調査した。炭種の組み合わせによっては、塩の違いにより生じたものである。このことから、基性成分の少ない炭種とそれが多い炭種を組み合石炭を混合して燃焼して得られる灰の溶融温度わせた場合、混合比率によっては、塩基性成分がは、混合する石炭の性状と混合比率である程度予40％前後になり、混合灰の溶融温度が個々の炭種測することができるが、実際の混合率での灰を用の灰の溶融温度よりもさらに低い温度になる懸念

いて溶融温度を測定することが必要と考える。

図9

混合灰の溶融温度変化—

IIC_REVIEW_49.indb

5454

—

2013/03/13

11:57:07

4. おわりに

参考文献

石炭灰の溶融温度測定法自体、難しい測定では（1） 毛利、茂田、鈴木、福島：微粉炭焚きボイラないが、得られたデータは灰の溶融・付着性を予におけるスラッギング予測指標の構築、火力測、評価するうえで、重要な役割を持つ。石炭灰

原子力発電、Vol.56、No.1、pp.26 － 31の溶融温度は灰の化学組成に影響されるが、その（2） 毛利、茂田、羽嶋、蔵田、山崎：スラッギン

組成を構成する各種成分の含有率によっても挙動

グ予測指標の実用化評価、火力原子力発電、が大きく異なる。

Vol.59、No.7、11 － 17

石炭灰の溶融温度測定結果とその石炭を使用し（3） Cook, McMurdie：Phase Diagrams for Ceramists,

た実機プラントのスラッギング発生状況を比較検

The American Ceramic Society, INC, 1989

討することがプラントの設計・運転・保守の面に有効になると考える。
また、本稿には触れなかったが、加熱顕微鏡にて石炭灰を昇温して連続観察すると、灰の収縮、膨張などの変化が顕著にみられるものがあり、灰の溶融・付着性を予測するうえでの新たな情報になると考える。今後も加熱顕微鏡装置による石炭灰の溶融温度測定を通して、灰の付着性に関する知見を蓄積していきたい。

計測事業部 技師長
博士（学術）
環境計量士（濃度関係）

計測事業部 化学・環境部
博士（理学）
環境計量士（濃度関係、騒音・振動関係） 一般計量士

茂田 潤一

知惠 賢二郎TEL. 045-791-3516
FAX. 045-791-3541

TEL. 045-791-3516
FAX. 045-791-3541—03-05石炭灰溶融温度.indd

55

55

—

IIC REVIEW/2013/04. No.49

2013/03/13

14:38:26